yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
2220 금속문화재
16
     ㄴ. 해당 문화재를 방청 용액에 넣어 진공 함침 및 도포를 실시하거나. 부식물 제거부위에 방청
물질을 반죽하여 채워넣는다. 
     ㄷ. 스프레이 방식 및 도포 방식으로 사용 가능하며, 붓 사용시 자국이 남지않게 주의한다.
  3.6 강화
    3.6.1 일반사항
     ㄱ. 부식되어 파손될 우려가 있어 구조적 강도를 높일 필요성이 있는 해당 문화재에 적용한다. 
     ㄴ. 약화된 해당 문화재의 표면에 보호 피막을 형성하여, 공기 중의 습기, 오염 가스 등의 부식
인자를 차단하기 위해 적용한다. 
     ㄷ. 약화된 표면 도금층이 손상되어 들뜨거나 박락될 위험이 있어 보존처리 중 박락되어 손실되
는 것을 방지한다.
     ㄹ. 세척과 방청이 끝난 다음 해당 문화재의 내부까지 완전히 건조된 후에 실시한다.
    3.6.2 재료
     ㄱ. 강화제의 종류, 처리 방법 및 사용 도구는 대상의 상태, 두께, 크기 등을 고려하여 그 적합
성 여부를 사전 테스트하여 결정한다.
     ㄴ. 재질별 강화제는 아래와 같다.
      ① 철제 : Paraloid B-44, Paraloid B-72, Paraloid NAD-10, Wax, V-flon 등
      ② 비철제 : Paraloid B-44, Paraloid B-72, Incralac, Wax 등
      ③ 유기용제 : Acetone, Xylene 등
    
    3.6.3 처리법
     ㄱ. 재질과 손상 정도를 확인하여 강화처리 방법, 강화처리제, 유기용제, 침적방법, 도포횟수 등
은 보존처리계획서에 따른다.
     ㄴ. 강화처리를 위한 함침 전에 에어 블로어 등으로 해당 문화재의 표면에 이물질을 제거한다.
     ㄷ. 진공함침법(vacuum impregnation)은 유기용제로 희석된 강화처리액을 함침탱크에 붓고 해
당 문화재를 충분히 담근 상태에서 감압과 상압을 반복하여 수지를 해당 문화재에 침투한다.
     ㄹ. 가열용융법은 왁스를 가열용융시켜 해당 문화재 내부로 왁스용액을 침투시킨 다음, 서서히 
냉각하여 고체화된 왁스에 의해 강화한다. 
     ㅁ. 자연함침법은 농도가 낮은 강화처리액을 약화된 해당 문화재에 침적한다. 
     ㅂ. 표면강화처리법은 도금층과 같이 표면이 들뜬 부위에 결정한 접착제를 세필 붓이나 주사기
로 적정량을 도포 혹은 주입한 후, 들뜬 층을 조심스럽게 밀착하여 접착한다. 
     ㅅ. 강화처리 완료 후 자연건조한다. 
  3.7 접합 및 복원
    3.7.1 일반사항
2220 금속문화재
17
     ㄱ. 접합 재료는 가급적 가역성을 지닌 재료를 선택하고 필요할 경우 비가역적인 재료라 하더라
도 금속 재질의 특성 및 훼손 상태, 보존 장소 등을 고려하여 적절한 접착제를 결정한다. 
     ㄴ. 복원에 사용되는 재료는 가급적 재복원이 가능하여야 한다. 
     ㄷ. 접합 부위의 무게중심, 구조적 특징 등을 확인하여 사용할 접착제를 선택하고 사용 전 테스
트 후에 결정한다. 
     ㄹ. 접합과 복원 후에는 해당 문화재의 형태에 변형이 없게 유의한다.
     ㅁ. 유물의 무게, 접합체의 무게중심, 현장 상황 등을 고려하여 접합 여부를 결정한다.
  
    3.7.2 재료
     ㄱ. 접합 및 복원제는 아래와 같다
      ① 아크릴계 : Paraloid B-44, Paraloid B-72 등
      ② 시아노아크릴레이트계 : AXIA, Loctite 등
      ③ 셀룰로오즈계 : Cemendine-C 등
      ④ 에폭시계 : Araldite-Rapid, Devcon, Araldite SV+HV 427, Quick Wood 등
      ⑤ 충진재료 : Talc, Microballoon, 무기안료 등
    3.7.3 처리법
     ㄱ. 재질과 손상 정도를 확인하여 접합방법, 접합제 선정, 복원방법, 복원제 결정 등은 보존처리
계획서에 따른다.
     ㄴ. 접합 전 정확한 접합 위치를 확인하고, 균열이나 탈락 부위에 접착제를 투여하여 접착한다.
     ㄷ. 접착제가 완전히 굳기 전까지 클램프 등을 이용하여 접착 부위를 고정한다. 
  
  3.8 메움
    3.8.1 일반사항
     ㄱ. 메움 후 주변과의 단차 여부를 확인하고 단차가 있을 경우 추가로 메움하여 단차를 최소화
한다. 
     ㄴ. 메움제는 예비 테스트 후 사용하고, 에폭시계 수지를 사용할 경우 재처리가 불가능하므로 
주의한다. 
    3.8.2 재료
     ㄱ. 메움처리제는 아래와 같다.
      ① 셀룰로오즈계 : Cemendine-C 등
      ② 에폭시계 : Araldite-Rapid, Araldite SV+HV 427, Quick Wood 등
      ③ 충진재료 : Talc, Microballoon, 무기안료 등
    3.8.3 처리법
     ㄱ. 재질과 손상 정도를 확인하여 메움 방법, 메움처리제 결정 등은 보존처리계획서에 따른다.
2220 금속문화재
18
     ㄴ. 표면에 붙은 먼지나 이물질을 제거하고 수분이 없게 완전히 건조한다.
     ㄷ. 해당 부위에 기존 면과 높이가 동일하게 메움제를 채워 넣고 표면 문양, 질감 등의 이질감
이 들지 않도록 진행한다. 
3.9 색맞춤 
    3.9.1 일반사항
      ㄱ. 메움, 접합 및 복원 처리 부분, 마모 부위에 적용한다. 
      ㄴ. 색맞춤의 정도 및 범위는 해당 부위의 크기, 유물의 상태 등을 고려하여 실시한다. 
  
    3.9.2 재료
      ㄱ. 재료와 도구는 시편 위에 테스트 후 적합한 재료를 결정한다.
      ㄴ. 색맞춤 재료 : 아크릴 물감, 무기 안료등
    3.9.3 처리법
      ㄱ. 색맞춤 대상 주변부의 색상을 확인하여 재료, 색맞춤 방법 등은 보존처리계획서에 따른다.
      ㄴ. 메움 작업 후 주변 색과 유사하거나 비슷하게 색맞춤 작업을 실시한다.
      ㄷ. 붓, 롤링, 스프레이를 사용하고, 붓 자국, 흐른 자국 등이 남지 않게 주의한다. 
      ㄹ. 부분 색맞춤은 마스킹 등의 보양 작업을 실시한다.
2230 도자기, 토기문화재
19
2230 도자기, 토기문화재
1. 일반사항
  1.1 적용범위
   이 시방은 동산문화재 보존처리중 도자기, 토기에 적용한다.
  1.2 쓰임말정리
    ㄱ. 강화제 : 약해진 응집력을 회복 시켜주기 위한 재료
    ㄴ. 강화 : 약화된 부분에 강화처리액을 주입하거나 함침하여 표면을 코팅하고 재질을 강화하는 
일
    ㄷ. 건식세척 : 표면에 부착된 먼지 등의 이물질을 소도구를 사용하여 물리적인 힘을 가해 제거
하는 세척방법 
    ㄹ. 결손 : 어느 부분이 없거나 잘못되어서 불완전한 상태
    ㅁ. 결실 : 일부가 빠져서 없어진 상태
    ㅂ. 과거 보존처리물질 제거 : 과거에 보존처리를 했던 부분이 열화되어 이를 제거하는 일
    ㅅ. 균열 : 물리적인 충격에 의해 발생한 태토층에 관찰되는 미세한 선
    ㅇ. 들뜸 : 층과 층 사이의 접착력의 약화로 분리된 현상
    ㅈ. 메움제 : 결손된 부분을 메워주는 재료
    ㅊ. 메움 : 균열, 박리, 박락, 결손, 파손 부위를 메움제로 메워 보강하는 일
    ㅋ. 박락 : 태토에 시유된 유약이 산화되거나 약해져 깎이거나 떨어져 나가는 현상
    ㅌ. 복원 : 파손, 결손된 부분에 대하여 본연의 형태와 유사하게 성형하여 구조적인 안정성을 유
지하는 일
    ㅍ. 분말화 : 구성 성분 간의 응집력 약화로 가루화되는 현상
    ㅎ. 빙렬 : 유약을 바른 태토 표면에 가느다란 균열이 발생한 상태
    ㄱㄱ. 색맞춤 : 해당 문화재의 색과 유사한 색감과 질감을 나타내는 일
    ㄱㄴ. 세척 : 물리적 혹은 화학적 방식을 사용하여 본래의 조직이 아닌 이물질 혹은 오염물질을 
분리, 제거하는 일
    ㄱㄷ. 손상지도 : 손상 양상 및 위치를 표기한 사진과 도면
    ㄱㄹ. 습식세척 : 얼룩이나, 낙서, 손때, 전면의 때, 건식세척 후 남은 오염물질 등 물리적인 힘으
로 제거 불가능한 오염의 경우에 용제를 사용한 세척방법
    ㄱㅁ. 접착제 : 각각의 편을 접합해 주는 재료
    ㄱㅂ. 접합 : 균열에 의한 손상으로 구조적인 결함과 장식재의 탈락 위험이 있는 부분을 접착하
는 일
    ㄱㅅ. 충전제 : 접착제 및 메움제의 물성을 보완하기 위한 재료
    ㄱㅇ. 탈염 : 염화이온을 추출하여 제거하는 일
2230 도자기, 토기문화재
20
분류
손상유형
처리법
유약층
표면 오염물
1. 세척
2. 해체
3. 강화
4. 예비접합
5. 접합
6. 메움
7. 색맞춤
과거 복원부 열화 및 손상
박락
들뜸
태토층
표면 오염물
분말화
과거 복원부 열화 및 손상
파손
제작과정의 손상
2. 손상유형 및 처리법
  2.1 도자기
2230 도자기, 토기문화재
21
분류
손상유형
처리법
태토층
표면 오염물
1. 세척
2. 해체
3. 강화
4. 예비접합
5. 접합
6. 메움
7. 색맞춤
과거 복원부 열화 및 손상
제작과정의 손상
열화로 인한 약화
결손 및 결실
편의 박락 혹은 분리
2.2 토기
2230 도자기, 토기문화재
22
3. 보존처리법
  3.1 세척
    3.1.1 일반사항
     ㄱ. 세척 여부의 결정은 ‘금속문화재 3.1.1 세척 일반사항’을 준용한다. 
     ㄴ. 제거 대상 및 범위의 결정은 ‘금속문화재 3.1.1 세적 일반사항’을 준용한다.   
     ㄷ. 세척 방법은 ‘금속문화재 3.1.1의 세척 일반사항’을 준용한다.  
    3.1.2 건식세척
     3.1.2.1 재료
      ㄱ. 세척도구의 결정은 ‘금속문화재 3.1.2.1 건식세척 재료’을 준용한다. 
      ㄴ. 세척도구의 종류는 ‘금속문화재 3.1.2.1 건식세척 재료’을 준용한다.
     3.1.2.2 처리법
     ‘금속문화재 3.1.2.2 건식세척 처리법’을 준용한다.
    3.1.3 습식세척
     3.1.3.1 재료
       ㄱ. ‘금속문화재문화재 3.1.3.1 건식세척 재료’을 준용한다.
       ㄴ. 세척 재료는 해당 문화재의 상태, 오염물의 종류 및 부착 강도에 따라 다르게 결정하여 
사용한다.
       ㄷ. 세척 재료는 아래와 같다.
        ① 증류수 
        ② 계면활성제 : D-Limonene 등
        ③ 유기용제 : Ethyl Alcohol, Acetone, Dichloromethane 등
        ④ 산성용액 : Formic acid, Citric acid, Hydrochloric acid, EDTA 등
        ⑤ 습포물질 : Laponite RD, Sepiolite 등
     3.1.3.2 처리법
      ㄱ. 세척제의 선정과 세척 횟수, 강도 등은 보존처리계획서에 따른다. 
      ㄴ. 부착 강도가 약한 오염물(먼지, 꽃가루, 거미줄 등)은 세척제를 이용해 오염된 부위를 문질
러 제거한다. 
      ㄷ. 부착 강도가 강한 오염물(흙, 때, 테이프 등)은 유기용제를 습포물질과 섞어 젤 타입으로 
만든 후 오염 부위의 표면에 붓, 나무 헤라 등으로 도포한 다음, 일정 시간 후 잔여물이 남
지 않도록 깨끗이 닦아낸다.
      ㄹ. 흡습 재료를 사용할 경우, 흡습재료에 용제를 적셔 오염부위의 표면에 부착하고, 휘발성이 
높은 용제를 사용하는 경우 랩핑을 통해 용제의 증발속도를 늦추도록 한다.
      ㅁ. 오염물이 단단하게 고착된 경우에는 스팀세척기로 해당 문화재의 상태에 따라 압력을 조절
2230 도자기, 토기문화재
23
하여 사용한다. 
      ㅂ. 오염층이 두터운 경우에는 건식세척으로 표면 오염물을 최대한 제거한 후, 잔존물은 습식
세척으로 제거하는 것을 권장한다.
      ㅅ. 침지법을 토기에 사용할 경우, 오염물의 확산 등 유물의 2차 손상을 가져올 수 있으므로 
국소적으로 사용해야 하며, 빠르게 작업을 종료해야 한다. 
  3.2 해체
    3.2.1 일반사항
     ㄱ. 해체는 과거 보존처리 된 토기, 도자기의 편을 다시 분리하는 과정이다. 
     ㄴ. 과거의 접착제 및 복원제가 손상 혹은 열화되었을 경우 해체하여 재처리 한다.
     ㄷ. 잘못된 보존처리로 인해 해당 문화재의 구조가 불안정하고 미적 가치가 저하되는 등의 문제
가 발생한 경우에 해체하여 재처리 한다.  .
     ㄹ. 해체 전 해당 문화재의 상태 및 처리된 접착제 및 복원제에 대한 분석을 하도록 한다. 
    3.2.2 재료
     ㄱ. 해체는 예비테스트 후 손상을 최소화할 수 있는 재료를 결정하여 실시한다.
     ㄴ. 해체 재료는 해당 문화재의 상태와 접착제 및 복원제의 열화 정도에 따라 결정하여 사용한
다.
     ㄷ. 해체 재료는 아래와 같다.
      ① 보존처리 소도구 : 붓, 나무스틱, 스파츌라, 의료용 칼, 핀셋 등
      ② 기타 장비 : 초음파 스케일러, 모터툴, 초음파 세척기, 정밀분사 가공기 등
      ③ 유기용제 : Ethyl Alcohol, Acetone 등
      ④ 습포물질 : Laponite RD, Sepiolite 등
   3.2.3 처리법
     ㄱ. 해체방법, 약품, 도구 등은 보존처리계획서에 따른다. 
     ㄴ. 해체는 해당 문화재의 크기, 물성, 상태, 적용 부위 등을 고려하여 적합한 방법을 결정하도
록 한다.
     ㄷ. 제거하려는 접착제와 복원제의 종류에 따라 아래와 같이 물리적, 화학적(침지법, 습포법, 증
기법) 방법을 사용한다. 
      ① 물리적 방법 : 보존처리 소도구, 기타 장비 등을 이용하여 해체하는 방법
      ② 침지법 : 유물 전체를 약품에 담가 해체하는 방법
      ③ 습포법 : 습포물질을 유물 표면에 감싸 접착제와 복원제를 용해 혹은 연화시키는 방법
      ④ 증기법 : 유물을 밀폐 용기 안에 넣고, 용제의 증기에 일정 시간 노출시켜 접착제와 복원제
를용해 혹은 연화시키는 방법
  3.3 강화
2230 도자기, 토기문화재
24
    3.3.1 일반사항
     ㄱ. 강화는 강화제를 손상된 토기·도토기 문화재 내부로 투입하여 구성 입자 간의 응집력을 높
여줌으로써 약화된 재질을 강화하는 처리를 말한다.
     ㄴ. 해당 문화재와 재질의 특성, 상태에 대한 이해를 바탕으로 처리 여부, 강화 재료, 방법 등을 
결정한다. 
     ㄷ. 가능한 가역성을 지닌 재료를 결정하고, 처리된 강화제는 완벽한 제거가 불가능 할 수 있어 
반드시 필요한 경우에 한해 실시한다. 
    3.3.2 재료
     ㄱ. 강화처리제의 선정은 ‘금속문화재 3.6.2. 강화처리 재료’를 준용한다.
     ㄴ. 강화처리제는 아래와 같다.
      ① 셀룰로오즈계 : Cemendine-C 등
      ② 아크릴계 : Paraloid B-72, Isocyanate PSNY-6 등
      ③ 수용성 : Caparol Binder, Goleden 등
    3.3.3 처리법  
     ㄱ. 손상 정도를 확인하여 강화처리제, 유기용제, 침적방법, 도포횟수 등은 보존처리계획서에 따
른다.
     ㄴ. 처리방법은 아래와 같다.
      ① 도포법 : 붓, 스폰지 등을 사용하여 유물 표면에 바르는 방법
      ② 분사법 : 분사 세기, 분사량, 분사 입자 등의 조절이 가능한 분사기를 이용해 유물 표면에 
분사하는 방법
      ③ 함침법 : 함침 중 유물의 상태를 파악할 수 있고 유물이 충분히 담길 수 있는 크기의 투명 
용기에 담그는 방법
  3.4 예비접합
    3.4.1 일반사항
     ㄱ. 예비접합은 분리된 편들의 본래 위치를 확인하는 과정이고, 접합을 하기 전에 순서, 위치, 
동선, 형태, 문양 등을 확인하고 시행착오를 최소화하기 위한 과정이다. 
     ㄴ. 접합이 이루어지기 전에 반드시 실시한다.
    3.4.2 재료
     ㄱ. 예비접합에 필요한 접착제는 해당 문화재의 상태, 두께, 크기 등을 고려하여 그 적합성 여부
를 사전 테스트하여 결정한다.
     ㄴ. 적절한 접착 강도를 지니며 해당 문화재에 직접적인 손상을 가하지 않도록 한다. 
     ㄷ. 예비접합 재료 : 저점도 접착테이프, 종이 테이프, 왁스 및 유토 등
2230 도자기, 토기문화재
25
    3.4.3 처리법  
     ㄱ. 재질과 손상 정도를 확인하여 예비접합방법, 접합제 결정 등은 보존처리계획서에 따른다.
     ㄴ. 파단면은 세척 후 응집력이 약화되어 부서지는 경우에 한해 강화처리 후 예비접합을 실시한
다. 강화처리법은 ‘3.3 강화처리’를 준용한다. 
     ㄷ. 편은 넘버링을 한 후 해당 문화재이 처한 상황에 따라 적합한 방법을 결정하여 실시한다. 
     ㄹ. 예비접합은 원칙적으로 저부에서 구연부로 혹은 외부에서 내부 순으로 실시한다. 
     ㅁ. 예비접합 후에는 표면에 접착 자국이 남지 않도록 빠른 시간 내에 접착제를 제거한다.
  3.5 접합
    3.5.1 일반사항
     ㄱ. 접합은 가역성이 있는 접착제를 사용하여 분리된 편들을 본래의 위치에 다시 접착하는 처리
를 말한다.
     ㄴ. 접합은 편의 유실을 막고, 원형 보존 및 해당 문화재의 구조적 안정성을 회복하는 역할을 
하므로 해당 문화재의 안정성과 원형 유지를 우선적으로 고려하도록 한다.
     ㄷ. 처리 후에는 형태가 틀어지거나 단차가 발생했는지 혹은 접착제가 흘러내린 자국은 없는지 
여부를 확인한다. 
     ㄹ. 접합면의 일부가 손실되어 추후 해당 문화재의 보존 관리상의 문제가 발생할 가능성이 있거
나 접착 단면이 마모 등으로 틈이 벌어진 경우에는 메움처리 여부를 결정한다.
    3.5.2 재료
     ㄱ. 해당 문화재의 재질 특성 및 접합면의 상태 등을 고려하여 사전 테스트 후 적절한 접착제를 
결정한다.
     ㄴ. 적절한 접착 강도를 지니며 접착력이 오랜 기간 유지되도록 한다. 
     ㄷ. 접착제는 해당 문화재의 외관상(색, 광택, 톤) 변화외관(색, 광택, 톤)을 변화시키지 않고 황
변이 적은 재료를 사용한다.
     ㄹ. 해당 문화재의 물성과 상태에 알맞은 점성을 지닌 재료로 물리적 손상을 일으키지 않도록 
한다.
     ㅁ. 접착제는 아래와 같다.
     ① 아크릴계 : Paraloid B-44, Paraloid B-72 등
     ② 시아노아크릴레이트계 : AXIA 031G, Loctite 401TM 등
     ③ 셀룰로오즈계 : Cemendine-C 등
     ④ 에폭시계 : Araldite-Rapid, Devcon 등
    3.5.3 처리법  
     ㄱ. 재질과 손상 정도를 확인하여 접합방법, 접합제 결정 등은 보존처리계획서에 따른다.
     ㄴ. 접합할 편의 규모와 접합단면의 손상정도를 파악하여 적합한 방법을 사용한다.  
     ㄷ. 접합처리는 접합면 주입법, 접합 단면 도포법, 함침법을 사용한다.
2230 도자기, 토기문화재
26
      ① 접합면 주입법 : 파손 면을 맞춘 후 고정한 상태에서 저점도의 접착제를 접합 선을 따라 침
투시키는 방법
      ② 접합 단면 도포법 : 접착 단면에 직접 접착제를 도포한 후 접합하는 방법
  3.6 메움
    3.6.1 일반사항
     ㄱ. 메움은 결손부에 메움제를 사용하여 본연의 형태와 유사하게 만드는 처리로서 결손부에 의
한 해당 문화재의 구조적 안정성, 보존관리, 미관상 등의 문제 등이 있는 경우에 한해 적용
한다. 
     ㄴ. 해당 문화재의 접합처리 후 남은 결손부 중 본래의 형태를 유추할 수 있는 경우에만 적용하
고, 결손부 형태 및 범위를 유추할 수 없거나, 본래의 형태를 알 수 없는 경우에는 복원을 
실시하지 않는다. 
    3.6.2 재료
     ㄱ. 메움제는 아래와 같다.
      ① 아크릴계 : Paraloid B-44, Paraloid B-72 등
      ② 셀룰로오즈계 : Cemendine-C 등
      ③ 에폭시계 : Araldite SV 427, Quick Wood, Wood EPOS 등
      ④ 충진재료 : Talc, Microballoon, 무기안료 등
      ⑤ 형틀재료 : 점토, 왁스, 소석고, 탄성 고무 실리콘 등
    3.6.3 처리법
     ㄱ. 재질과 손상 정도를 확인하여 메움처리 방법, 메움처리제 결정 등은 보존처리계획서에 따른다.
     ㄴ. 메움은 결손된 부분의 크기, 형태, 문양 여부 등을 고려하여 실시한다.
     ㄷ. 메움처리법은 아래와 같다. 
      ① 직접 성형법 : 결손부에 메움제를 직접 채워 넣어 성형하는 방법
      ② 형틀 복원법 : 형틀을 제작하여 모형을 제작 후 유물에 끼워 넣는 방법
      ③ 3차원 디지털 기술을 활용한 성형법 : 3D 스캐닝으로 디지털 형태를 얻고, 결손부에 3D 프
린팅 방식으로 제작된 출력물을 유물에 고정하는 방법
  3.7 색맞춤
    3.7.1 일반사항
     ㄱ. 색맞춤은 메움처리된 부위에 해당 문화재 본래의 색감, 질감, 광택과 유사하도록 처리하여 
손상으로 인한 시각적 영향을 줄이는 과정으로서 색맞춤 처리 시 최대한 원래 해당 문화재
의 표면으로 침범하지 않도록한다. 
     ㄴ. 문양이 있을 시 문양의 복원은 왜곡되지 않는 범위 내에서 필요 시 자문위원의 자문을 받은 
후 담당원과 협의를 거쳐 실시한다.
2230 도자기, 토기문화재
27
    3.7.2 재료
     ㄱ. 재료와 도구는 시편 위에 테스트 후 적합한 재료를 결정한다.
     ㄴ. 색맞춤 재료 : 아크릴 물감, 안료, 바니쉬 등
    3.7.3 처리법
     ㄱ. 색맞춤 대상 주변부의 색상을 확인하여 재료, 색맞춤 방법 등은 보존처리계획서에 따른다.
     ㄴ. 메움처리된 부위에 적합한 형태, 크기의 붓을 결정하여 색맞춤 한다. 
     ㄷ. 스펀지나 면봉과 같은 소도구에 물감을 묻힌 후, 복원된 면에 찍는 등의 방법도 사용할 수 
있다.
     ㄹ. 에어브러쉬을 사용할 경우, 사용 전 시료에 테스트를 통해 물감의 농도, 분사력, 분사 거리 
등을 확인한 후 사용한다. 
     ㅁ. 물감이 한 곳에 뭉치거나 흐르지 않도록 분사량과 분사력을 조절하여 균일하게 도포될 수 
있도록 한다.  
     ㅂ. 대상 문화재가 시유된 상태일 경우에는 채색이 마른 후 시유상태에 따라 아크릴계 바니쉬 
및 미디엄 등을 사용하여 유약층과 유사한 광택을 표현한다.
2240 벽화문화재
28
2240 벽화문화재
1. 일반사항
1.1 적용범위
   이 시방은 동산문화재 보존처리 중 토벽화, 첩부벽화, 판벽화(단청)에 적용한다.
  
1.2 쓰임말정리
    ㄱ. 강화제 : 벽체를 구성하는 물질간의 응집력을 회복시키기 위한 재료
    ㄴ. 강화 : 벽체가 열화되어 약화된 부분에 강화제를 주입하거나 도포하여 표면을 코팅시키고 재
질을 강화하는 일
    ㄷ. 건식세척 : 표면에 부착된 먼지 등의 이물질을 소도구를 사용하여 물리적인 힘을 가해 제거
하는 세척방법 
    ㄹ. 결손 : 어느 부분이 없거나 잘못되어서 불완전한 상태
    ㅁ. 결실 : 일부가 빠져서 없어진 상태
    ㅂ. 고착 : 채색층이 박리·박락, 분말화된 부분을 고착제로 안정화시키는 일
    ㅅ. 고착제 : 채색층의 박리·박락, 분말화된 부분을 안정화시키는 재료
    ㅇ. 균열 : 물리적인 충격에 의해 관찰되는 미세한 선
    ㅈ. 단청 : 목조건물에 여러 가지 안료로 무늬를 그려서 아름답고 장엄하게 장식한 것
    ㅊ. 들뜸 : 벽체를 구성하는 층위간의 접착력이 약화되어 분리된 현상
    ㅋ. 마감 : 결손부를 채운 메움제 표면을 벽체와 유사한 질감이 나도록 다듬는 일
    ㅌ. 메움제 : 벽체의 결손된 부분을 메워주는 재료
    ㅍ. 메움지 : 서화 및 첩부벽화의 결손된 부분을 메워주는 종이
    ㅎ. 메움 : 균열, 박리·박락, 결손, 파손 부위를 메움제로 메워 보강하는 일
    ㄱㄱ. 바탕재 : 첩부벽화에서 벽체 또는 목재에 붙여 벽화를 그린 종이
    ㄱㄴ. 박리 : 벽체 또는 채색층 일부분이 분리되고 있는 현상
    ㄱㄷ. 박락 : 벽체 또는 채색층 일부분이 완전히 분리되어 떨어진 현상
    ㄱㄹ. 보강 : 보존처리를 통해 문화재의 성질이나 조건을 더 강하고 튼튼하게 하는 일
    ㄱㅁ. 분리 : 벽화를 건조물로부터 분리하는 일
    ㄱㅂ. 분말화 : 구성 성분 간의 응집력 약화로 가루화 되는 현상
    ㄱㅅ. 색맞춤 : 벽체 또는 채색층과 유사한 색감과 질감을 나타내는 일
    ㄱㅇ. 세척 : 물리적 혹은 화학적 방식을 사용하여 본래의 조직이 아닌 이물질 혹은 오염물질을 
분리, 제거하는 일
    ㄱㅈ. 손상지도 : 손상 양상 및 위치를 표기한 사진과 도면
    ㄱㅊ. 습식세척 : 얼룩이나, 낙서, 손때, 전면의 때, 건식세척 후 남은 오염물질 등 물리적인 힘으
로 제거 불가능한 오염의 경우에 용제를 사용한 세척방법
    ㄱㅋ. 안정화 : 채색층 일부가 박리·박락된 손상부위를 원위치에 안정적으로 자리 잡게 하는 일
2240 벽화문화재
29
    ㄱㅌ. 외가지 : 벽 속을 얽을 때 중깃에 가로로 대는 가는 나뭇가지
    ㄱㅍ. 재설치 : 건조물에서 분리한 벽화를 원위치에 다시 설치하는 일
    ㄱㅎ. 접착 : 박락된 벽화 편 또는 파손되거나 조각난 부분이 원위치에 자리 잡을 수 있도록 접
착제를 사용하여 접합하는 일
    ㄴㄱ. 접착제 : 각각의 편을 접합해 주는 재료
    ㄴㄴ. 접합 : 균열에 의한 손상으로 구조적인 결함과 탈락 위험이 있는 부분을 접착하는 일
    ㄴㄷ. 중깃 : 벽으로 틀을 만들기 위해 상하 인방 사이에 세우는 버팀대    
    ㄴㄹ. 첨가제 : 접착제 및 메움제의 물성을 보완하기 위한 재료
    ㄴㅁ. 첩부벽화 : 벽체 또는 판벽 등에 붙인 종이 바탕의 그림
    ㄴㅂ. 층간박리 : 벽화를 구성하는 층위 간의 물성 차이 또는 결합력이 약화되어 층과 층 사이에 
빈 공간이 생기는 현상
    ㄴㅅ. 층위 : 토양 또는 물성이 다른 것들이 차곡차곡 쌓여 층을 달리한 것
    ㄴㅇ. 토벽화 : 흙벽에 그린 그림
    ㄴㅈ. 판벽화 : 판벽 또는 건조물의 목부재에 그린 그림
    ㄴㅊ. 평활도 : 화면이 편평한 정도
    ㄴㅋ. 화면보호용지 : 화면보호처리 시 사용하는 얇은 종이
    ㄴㅌ. 화면보호(Facing) : 손상이 발생하였거나, 보존처리를 실시하기 전에 손상이 가속화될 수 
있는 부위 또는 채색층의 손상을 방지하기 위하여 화면보호용지와 접착제를 사용하여 가역
적으로 보호하는 일
2. 손상유형 및 처리법
  2.1 토벽화
  
분류
손상유형
처리법
채색층
이물질, 오염
1. 화면보호
2. 세척
3. 과거 보존처리물질 제거
4. 벽체 보강
5. 채색층 안정화
6. 색맞춤
7. 벽화 분리
8. 벽화 재설치
미생물, 충해
과거 보존처리부 손상
균열, 박리·박락
분말화
긁힘, 마모
벽체
미생물, 충해
균열
박리, 층간분리, 들뜸
박락, 유실, 결실
과거 보존처리부 손상
긁힘, 마모
2.2 첩부벽화
2240 벽화문화재
30
  
분류
손상유형
처리법
채색층
이물질, 오염
1. 화면보호
2. 세척
3. 과거 보존처리물질 제거
4. 벽체 보강
5. 채색층 안정화
6. 색맞춤
미생물, 충해
과거 보존처리부 손상
균열, 박리·박락
분말화
긁힘, 마모
바탕재(종이)
이물질, 오염
미생물, 충해
과거 보존처리부 손상
박리
찢어짐, 박락, 유실, 결실
긁힘, 마모
벽체또는목재
미생물, 충해
균열
박리, 층간분리, 들뜸
박락, 유실, 결실
과거 보존처리부 손상
긁힘, 마모
2.3 판벽화(단청) 
  
분류
손상유형
처리법
채색층
이물질, 오염
1. 화면보호
2. 세척
3. 과거 보존처리물질 제거
4. 벽체 보강
5. 채색층 안정화
6. 색맞춤
7. 벽화 분리
8. 벽화 재설치
미생물, 충해
과거 보존처리부 손상
균열, 박리·박락
분말화
긁힘, 마모
목재
미생물, 충해
부후
과거 보존처리부 손상
균열
박리, 분리
박락, 유실, 결실
변형
3. 보존처리법
  3.1 화면보호(Facing)
    3.1.1 일반사항
     ㄱ. 벽체 또는 채색층이 손상된 경우에 부분적으로 적용한다.
     ㄴ. 건물에서 벽화를 분리하는 경우에는 벽체 및 채색층의 보호를 위하여 전체적으로 화면을 보
2240 벽화문화재
31
호한다. 
    3.1.2 재료
     ㄱ. 벽화의 재질 및 손상 상태를 고려하여 화면보호용지와 접착제를 결정한다.
     ㄴ. 접착제는 예비테스트를 실시하고 완전히 건조된 상태를 확인하여 농도를 선정한다.
     ㄷ. 수용성 접착제를 사용한다.
     ㄹ. 화면보호에 사용하는 재료는 아래와 같다.
      ① 화면보호용지 : Rayon paper, 한지, 박엽지(산모아지) 등
      ② 접착제 : 해초풀, Methyl Cellulose 등
      ③ 도구 : 붓, 탈지면, 핀셋, 분무기 등
    3.1.3 처리법
     ㄱ. 화면보호 재료의 선정과 횟수, 농도 등은 보존처리계획서에 따른다. 
     ㄴ. 화면에 화면보호용지를 올리고 붓으로 접착제를 도포하여 밀착시킨 후에 건조한다.
     ㄷ. 화면보호 과정에서 박리·박락 또는 들뜸과 같은 손상이 확인되는 경우에는 탈지면이나 거즈 
등을 사용하여 완충 한다.
     ㅁ. 화면에 접착제가 흐르거나 얼룩이 남지 않도록 주의한다.
     ㅂ. 화면보호용지의 제거는 증류수를 분무 또는 도포하여 수분을 충분히 흡수한 후에 핀셋을 사
용하여 화면보호의 역순으로 제거한다.
  3.2 세척
    3.2.1 일반사항
     ㄱ. 세척은 벽화를 구성하는 재질 이외에 고착 또는 부착된 이물질(먼지, 때, 곤충의 배설물, 테
이프 자국, 흙, 얼룩 등의 오염물질)로 인해 원본 이미지, 색상 등이 손상된 경우에 적용한
다. 
     ㄴ. 벽화 재질 및 보존 상태에 대한 이해를 바탕으로 이물질의 종류와 오염 상태를 분석하여 세
척 여부를 결정한다. 
     ㄷ. 제거 대상, 범위, 세척 정도 등은 상태 분석결과를 바탕으로 담당원과 협의하여 결정한다. 
     ㄹ. 세척도구, 방법 및 세척용제에 대한 지식과 숙련된 기술을 바탕으로 반드시 사전 테스트를 
실시한다.
     ㅁ. 채색층 또는 벽체에서 건식 세척으로 인한 물리적인 힘이 작용됐을 때 이탈되거나 움직일 
수 있는 우려가 있는 부분이 있는 경우에는 세척 범위에서 제외하거나, 움직이지 않도록 화
면보호처리 하여 고정시킨다.
     ㅂ. 도상의 범위를 구획하여 순서대로 세척한다.
    3.2.2 건식세척
     3.2.2.1 재료
2240 벽화문화재
32
     ㄱ. 세척은 예비테스트 후 채색층 및 벽체에 영향을 주지 않는 도구를 사용한다. 
     ㄴ. 세척도구의 종류와 크기는 채색층 및 벽체의 재질, 손상 상태 또는 제거 대상의 종류 및 부
착 강도 등을 고려하여 결정한다.  
     ㄷ. 세척 도구는 아래와 같다.
      ① 보존처리 소도구 : 양모붓, 동양화붓, 세필붓, 페인트붓, 탈지면, 대나무스틱, 면봉, 유화나이
프, 헤라, 스파츌라 등
      ② 기타 도구 : 의료용 칼, 치과용소도구(프로브, 스케일러, 픽), 핀셋, 주사기, 분무기 등
     3.2.2.2 처리법
     ㄱ. 세척의 방법과 도구, 횟수 등은 보존처리계획서에 따른다. 
     ㄴ. 박락된 편을 수습한 후에 세척한다.
     ㄷ. 부착된 오염물의 범위나 크기가 큰 경우에는 한 번에 제거하지 않고 오염물의 가장 외곽부
터 조금씩 제거한다. 
     ㄹ. 벽화와 맞닿은 부분은 무리하지 않는 선에서 제거가 가능한 부분만 제거한다.
    3.2.3 습식세척
     3.2.3.1 재료
     ㄱ. 세척은 예비테스트 후 채색층 및 벽체에 영향을 주지 않는 도구를 사용한다.  
     ㄴ. 예비테스트는 도상이 없는 바탕면 혹은 가장자리 국소부위에 실시하며, 완전히 건조된 상태
에서 채색층의 변색, 물리적 변화 여부를 확인하여 적절한 재료를 선정한다.
     ㄷ. 세척제는 아래와 같다.
      ① 증류수 
      ② 염기성 용액 : Ammonium Carbonate, 음이온교환수지 등
      ③ 유기용제 – Ethyl Alcohol, Alcohol 등
     3.2.3.2 처리법
     ㄱ. 세척제의 선정과 세척 횟수, 강도 등은 보존처리계획서에 따른다. 
     ㄴ. 용제를 묻힌 탈지면 스틱, 면봉은 오염물과 접촉한 상태에서 굴리듯이 세척하고 탈지면 및 
면봉을 수시로 교체한다.
     ㄷ. 용제로 처리하여 습한 상태의 채색층은 연질의 상태이므로 이때 물리적인 힘이 가해지지 않
도록 주의한다.
     ㄹ. 세척을 여러 번 반복해야 될 경우에는 용제 처리한 표면이 완전gl 건조된 이후에 처리하도
록 한다.
     ㅁ. 단단한 성질의 오염물일 경우에는 수분을 적용하거나 용제를 사용하여 연질의 상태로 만든 
후에 제거한다.
  3.3 과거 보존처리물질 제거
2240 벽화문화재
33
    3.3.1 일반사항
     ㄱ. 과거 보존처리물질에 손상이 발생하였거나 벽화에 손상을 유발할 가능성이 있는 경우 또는 
원 벽화와 이질감이 심한 경우에 해당한다. 
     ㄴ. 벽화 재질 및 보존 상태에 대한 이해를 바탕으로 과거 보존처리물질의 종류와 손상 상태를 
분석하여 제거 여부를 결정한다.
     ㄷ. 채색층을 경화한 고착제를 제거해야 하는 경우에는 채색층 상태 분석결과를 바탕으로 담당
원과 협의하여 제거 범위 및 정도를 결정한다.
     ㄹ. 제거도구, 방법 및 제거용제에 대한 지식과 숙련된 기술을 바탕으로 반드시 사전 테스트를 
실시한다.
    3.3.2 재료
     ㄱ. ‘3.2.2 건식세척 재료’를 준용하며, 이외의 도구는 아래와 같다.
      ① 목공구 : 조임쇠, 끌, 조각도, 소형그라인더, 실톱, 망치, 니퍼, 펜치 등
     ㄴ. ‘3.2.3 습식세척 재료’를 준용한다.
    3.3.3 처리법
     ㄱ. 과거 보존처리물질의 특성을 확인하여 제거 방법, 약품, 도구 등은 보존처리계획서에 따른
다.
     ㄴ. 색맞춤 부위
      ① 습식세척의 방식으로 용제를 테스트한 후에 적절한 도구를 사용하여 제거한다.
      ② 채색층의 변색, 물리적 변화에 유의하면서 작업한다.
     ㄷ. 채색층 경화 부위
      ① 채색층 경화처리에 사용된 합성수지를 제거하는 작업은 신중하게 검토하며, 제거가 불가피
한 경우에만 실시한다.
      ② 습식세척의 방식으로 용제를 테스트한 후에 적절한 도구를 사용하여 제거한다.
      ③ 용제를 묻힌 탈지면 스틱, 면봉은 오염물과 접촉한 상태에서 굴리듯이 세척하고 탈지면 및 
면봉을 수시로 교체한다.
      ④ 고착제가 두껍게 경화되어 있는 경우에는 습포법을 적용한다.
      ⑤ 채색층의 변색, 물리적 변화에 유의하여 제거한다.
     ㄹ. 접합 또는 메움 부위 
      ① 부착력이 약한 접착제 및 메움 부위는 ‘3.2.2.2 건식세척 처리법’을 적용하여 제거한다.
      ② 용제를 붓이나 주사기 등을 사용하여 접합된 부위에 반복적으로 도포, 주입하여 분리한다. 
      ③ 부착력이 강한 접착제 및 메움 부위는 ‘3.2.3.2 습식세척 처리법’ 을 적용하여 제거한다.
     ㅁ. 못, 스테이플러, 나사 등으로 고정된 부위
      ① 균열이 발생하거나 파손될 수 있으므로 주의하여 제거한다.
      ② 제거 과정에서 손상이 발생할 가능성이 큰 경우에는 제거하지 않거나 일부만 제거한다.
2240 벽화문화재
34
  3.4 벽체 보강
    3.4.1 일반사항
     ㄱ. 벽체 보강은 강화, 접합, 메움, 배면 보강으로 구분한다.
      ① 벽화를 구성하는 물질간의 결합력이 약화되었거나 물리적 강도가 저하된 경우에 강화 한다.
      ② 벽화 일부가 편의 형태로 박리·박락되었거나 벽화를 구성하는 층위간의 물성 차이 및 접착
력 저하로 인해 들뜸 또는 층간박리가 발생한 경우에 접합 한다.
      ③ 벽화의 일부가 결손된 경우에 메움 한다.
      ④ 토벽화의 구조적 손상이 심각하거나 원 위치에 재설치하기 위해 도상이 없는 배면(맞벽)을 
전체 또는 일부를 제거한 경우에 배면 보강 한다.
     ㄱ. 벽화의 재질적 특성, 상태에 대한 이해를 바탕으로 처리 여부, 보강 재료, 방법 등을 결정한
다.
     ㄴ. 보강 도구, 방법 및 메움제에 대한 지식과 숙련된 기술을 바탕으로 반드시 사전 테스트를 
실시한다.
    3.4.2 강화
     3.4.2.1 재료
     ㄱ. 강화제의 종류, 처리 방법 및 사용 도구는 대상의 상태, 두께, 크기 등을 고려하여 그 적합
성 여부를 사전 테스트하여 결정한다.
     ㄴ. 강화제의 사용방법 및 도포 횟수는 벽체 및 채색층의 손상 정도, 강화제의 접착력과 농도 
등에 따라 결정한다.
     ㄷ. 강화 도구는 아래와 같다.
      ① 보존처리 소도구 : 양모붓, 동양화붓, 세필붓, 페인트붓, 탈지면, 대나무스틱, 면봉, 유화나이
프, 헤라, 스파츌라 등
      ② 기타 도구 : 의료용 칼, 치과용소도구(프로브, 스케일러, 픽), 핀셋, 주사기, 분무기 등
     ㄹ. 강화제는 아래와 같다. 
      ① 토벽화 : 해초풀, Methyl Cellulose 등
      ② 판벽화 : 아교, 어교, Hydroxypropyl Cellulose 등
    ㅁ. 수용성 강화제 이외의 물질은 담당원과 협의하여 결정한다.
     3.4.2.2 처리법
     ㄱ. 강화의 방법과 도구, 횟수 등은 보존처리계획서에 따른다. 
     ㄴ. 토벽화
      ① 벽체의 결손부위를 메우기 전에 붓으로 강화제를 도포하고 완전히 건조기킨다.
      ② 분말화가 진행된 벽체 부분은 증류수를 분무한 후 건조되기 전에 강화제를 분무한다.
     ㄷ. 첩부벽화
      ① 벽체에 대한 강화는 토벽화 및 판벽화(단청)의 재료와 도포법을 적용한다.
      ② 종이에 대한 강화는 담당원과 협의하여 결정한다.
2240 벽화문화재
35
     ㄹ. 판벽화
      ① 손상부위에 붓으로 강화제를 도포하고 완전히 건조시킨다.
      ② 목재의 박리·박락이 손상이 심각한 경우에는 분무기로 강화제를 도포한다.
     ㅁ. 상대습도가 높은 경우에는 강화에 사용된 접착제가 화면으로 용출될 가능성이 있으므로 주
의한다.
    3.4.3 메움
     3.4.3.1 재료
     ㄱ. 메움제의 종류, 처리 방법 및 사용 도구는 대상의 상태, 두께, 크기 등을 고려하여 그 적합
성 여부를 사전 테스트하여 결정한다.
     ㄴ. 토벽화의 층위가 구분되어 물성에 차이가 있는 경우에는 각 층위와 재질적으로 유사한 메움
제를 제작하며, 완전히 건조된 상태에서 균열 및 수축 등을 확인한 후에 재료를 가감하여 보
완한다.
     ㄷ. 첩부벽화의 바탕재는 원 재질과 가장 유사한 종이를 찾거나 제작하여 사용하며, 필요에 따
라 인공열화하거나 천연염색하여 적용할 수 있다.
     ㄹ. 메움 도구는 ‘3.4.2.1 강화 재료’을 준용하며, 이외의 도구는 아래와 같다.
      ① 미술도구 : 트레싱지, 연필, 제도샤프, 압정, 라이트박스 등
     ㅁ. 메움 재료는 아래와 같다.
      ① 토벽화 : 흙(황토, 태토, 모래 등), 접착제(해초풀, 전분풀, 아교 등), 첨가제(짚, 삼여물, 쌀
겨, 한지 등)
      ② 첩부벽화 : 한지
      ③ 판벽화 : 목분, 목재, 에폭시수지 등
     ㅂ. 토벽화 균열부위는 메움제와 접착제를 혼합하여 주입용 메움제 제형으로 적용한다.
     3.4.3.2 처리법
     ㄱ. 메움의 방법과 도구, 횟수 등은 보존처리계획서에 따른다. 
     ㄴ. 토벽화
      ① 균열부위는 필러게이지로 깊이를 확인한 후에 화면보호 하여 완전히 건조시킨다. 증류수를 
주입하고 주사기로 메움제를 주입한 후에 채색층 아래 높이로 메움한다.
      ② 결손부위는 강화제를 도포하고 완전히 건조되기 전에 채색층 아래 높이로 메움 한다.
     ㄷ. 첩부벽화
      ① 벽체에 대한 메움은 토벽화 및 판벽화(단청)의 재료 및 방법을 준용한다.
      ② 바탕재에 충해가 발생하였거나 결손된 부분은 서화문화재의 메움 방법을 적용한다.
     ㄹ. 판벽화
      ① 균열부위 및 결손부위는 목분 또는 에폭시 수지로 메움 한다.
      ② 메움제가 목재에 잘 접착되지 않거나 분리되는 경우에는 강화 후에 메운다.
2240 벽화문화재
36
    3.4.4 접합
     3.4.4.1 재료
     ㄱ. 접합 재료의 종류, 처리 방법 및 사용 도구는 대상의 상태, 두께, 크기 등을 고려하여 그 적
합성 여부를 사전 테스트하여 결정한다.
     ㄴ. 접합 도구는 ‘3.4.2.1 강화 재료’을 준용하며, 이외의 도구는 아래와 같다.
      ① 목공구 : 조임쇠, 끌, 조각도, 소형그라인더, 실톱, 망치, 니퍼, 펜치 등
     ㄷ. 접합 재료는 ‘3.4.2.1 강화 재료’, ‘3.4.3.1 메움 재료’을 준용한다.
     3.4.4.2 처리법
     ㄱ. 접합의 방법과 도구, 횟수 등은 보존처리계획서에 따른다. 
     ㄴ. 토벽화
      ① 박락된 편은 강화한 후에 주입용 메움제 및 접착제로 접합하고 메움제로 마감한다.
      ② 벽체가 들뜨거나 층간박리된 부분은 화면보호하고, 주입용 메움제를 들뜬 부분에 주입한 후
에 화면보호용지에 수분을 가하여 충분히 흡수되면 천천히 밀착한다. 화면보호용지는 완전히 
건조된 후에 상태를 확인하여 제거한다.
     ㄷ. 첩부벽화
      ① 벽체에서 편이 박리·박락된 부분은 토벽화 및 판벽화(단청)의 접합 방법을 준용한다.
      ② 바탕재가 찢어진 부분은 서화문화재의 메움 방법을 적용한다.
      ③ 바탕재가 융기되거나 벽체에서 박리된 부분은 찢어지거나 균열이 발생한 손상부위에 접착
제를 주입하여 접착한다.
     ㄹ. 판벽화
      ① 박락된 편은 접착제로 접합하고 메움제로 마감한다.
      ② 목재가 쪼개지거나 갈라진 부분은 접착제로 접합하고 조임쇠로 고정하여 완전히 건조한다.
    3.4.5 배면 보강
     3.4.5.1 재료
     ㄱ. 배면 보강 재료의 종류, 처리 방법 및 사용 도구는 대상의 상태, 두께, 크기 등을 고려하여 
그 적합성 여부를 사전 테스트하여 결정한다.
     ㄴ. 배면 보강 도구는 ‘3.4.2.1 강화 재료’을 준용한다.
     ㄷ. 배면 보강 재료는 ‘3.4.2.1 강화 재료’, ‘3.4.3.1 메움 재료’을 준용한다.
     3.4.5.2 처리법
     ㄱ. 배면 보강의 방법과 도구, 횟수 등은 보존처리계획서에 따른다. 
     ㄴ. 균열 및 파손부위는 ‘3.4.3.2 메움 토벽화 처리법’을 준용한다.
     ㄷ. 최대한 평활도를 맞추어 메움제로 마감한다.
  3.5 채색층 안정화
2240 벽화문화재
37
    3.5.1 일반사항
     ㄱ. 채색층이 열화되어 박리·박락된 경우에 해당한다.
     ㄴ. 벽화 재질 및 보존 상태에 대한 이해를 바탕으로 채색층의 재질적 특성, 제작방법, 재료를 
분석하여 안정화 범위를 결정한다.
     ㄷ. 채색층 안정화 도구, 방법 및 재료에 대한 지식과 숙련된 기술을 바탕으로 반드시 사전 테
스트를 실시한다.
    3.5.2 재료
     ㄱ. 채색층 안정화 재료의 종류, 처리 방법 및 사용 도구는 채색층의 상태, 두께, 제작방법 및 
재료 등을 고려하여 그 적합성 여부를 사전 테스트하여 결정한다.
     ㄴ. 채색층 안정화 재료는 아교를 사용하며, 이 외의 재료는 담당원과 협의하여 결정한다.
     ㄷ. 채색층 안정화 도구는 ‘3.4.2.1 강화 도구’를 준용하며, 이외의 도구는 아래와 같다.
     ① 온도조절식 전기인두, Polyester Film 등
    3.5.3 처리법
     ㄱ. 채색층 안정화의 방법과 도구, 횟수 등은 보존처리계획서에 따른다. 
     ㄴ. 아교를 주입하거나 온도조절식 전기인두를 사용하는 경우에는 부분적으로 화면보호 한다.
     ㄷ. 채색층의 박리부위에 아교를 주입한 후에 탈지면으로 천천히 밀착시킨다. 
     ㄹ. 채색층의 박리·박락이 심각한 손상부위는 아교를 주입한 후에 Polyester Film을 덧대고 전
기인두로 천천히 밀착시킨다.
     ㅁ. 접착제가 완전히 건조된 후에 화면보호용지를 제거한다.
     ㅂ. 화면에 접착제가 흐르거나 광택이 생기지 않도록 주의한다.
  3.6 색맞춤
    3.6.1 일반사항
     ㄱ. 벽체 또는 채색층이 마모되거나 긁힌 부분, 메움제로 보강한 부분으로 인하여 벽화문화재의 
감상에 큰 어려움이 있는 경우, 메움제로 보강한 부분의 원형에 대한 충분한 고증을 거친 경
우에 적용한다.
     ㄴ. 벽화의 재질적 특성, 제작방법과 재료 등을 고려하여 안정화 방법 및 도구를 결정하여 시행
한다.
  3.6.2 재료
     ㄱ. 재료는 예비테스트 후에 관계전문가, 담당원, 소장자 등과 협의하여 결정한다.
     ㄴ. 벽화를 제작할 당시에 사용한 재료를 결정하는 경우에는 과학적 분석 결과를 기준으로 전통
안료 및 접착제를 선정하여 예비테스트 후에 선택한다.
     ㄷ. 색맞춤 재료는 아래와 같다.
       ① 채색재료 : 안료, 염료, 아크릴물감, 수채물감, 과슈 등
2240 벽화문화재
38
       ② 접착제 : 아교, 어교, 초산비닐계수지, 합성수지 등
  3.6.3 처리법
     ㄱ. 색맞춤의 방법과 도구, 횟수 등은 보존처리계획서에 따른다. 
     ㄴ. 메리한 부분이 채색층 부분일 경우에는 주변부와 이질감이 없도록 주변색 또는 바탕색과 유
사한 색상으로 색맞춤 한다.
     ㄷ. 화면에 색맞춤 재료가 흐르거나 광택이 생기지 않도록 주의한다.
     ㄹ. 채색층이 마모되거나 긁힌 부분은 범위가 명확하지 않으므로 원 벽화의 도상을 변형하거나 
덧칠하지 않도록 주의한다. 
  3.7 벽화 분리
    3.7.1 일반사항
     ㄱ. 분리 보존은 현상 보존이 불가능한 경우에 국한하여 실시한다.
     ㄴ. 건조물을 완전히 해체하여 보수하는 경우, 드잡이 범위가 광범위하여 벽화의 현 상태를 보
존하기 불가한 경우, 벽화의 손상이 심각하여 원위치에서 현 상태를 보존하기 불가능한 경
우에 해당한다.
     ㄷ. 분리 보존은 보존처리장소 또는 수장시설을 마련한 후에 실시한다.
     ㄹ. 건조물의 해체와 동시에 벽화를 분리해야 하는 경우에는 건조물 보수 분야의 전문가와 긴밀
하게 협조하여 작업한다.
     ㅁ. 첩부벽화의 분리는 벽화가 그려진 바탕재가 부착된 벽체 또는 목재를 함께 분리한다.
    3.7.2 재료
     ㄱ. 벽체의 상태, 크기, 환경조건, 인력, 이동과 보관 등에 따라 분리 보존처리 재료 및 방법을 
결정한다.
     ㄴ. 화면보호 도구 및 재료는 ’3.1.2 화면보호 재료’를 준용한다.
     ㄷ. 토벽화 보호틀 재료는 다음과 같다.
      ① 구리판, 코어합판, 방부목, 탄소섬유, 유리섬유 등
      ② 접착제 : 초산비닐계수지, 에폭시접착제 등
      ③ 완충재 : 우레탄폼, 토이론, 스티로폼, PE폼, 라텍스, 탈지면, 한지, Rayon paper 등
     ㄹ. 벽화 분리 도구는 아래와 같다.
      ① 보존처리 소도구 : 양모붓, 동양화붓, 세필붓, 페인트붓, 탈지면, 대나무스틱, 면봉, 유화나이
프, 헤라, 스파츌라 등
      ② 목공구 : 조임쇠, 끌, 조각도, 소형그라인더, 실톱, 망치, 니퍼, 펜치 등
      ③ 기타 도구 : 의료용 칼, 치과용소도구(프로브, 스케일러, 픽), 핀셋, 주사기, 분무기 등
      ④ 운반 도구 : 슬링벨트, 플라스틱팔레트 등
    3.7.3 처리법